66 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



l'eau et. l'anhydride carbonique. Quant aux autres corps, la marche à peu 



T 

 près systématique des quotients ^peut bien être due à l'insuffisance de nos 



connaissances relatives à T et ©. On peut admettre provisoirement comme 

 moyenne 0,6. 



électricité. — Sur l'emploi de résistances de chrome métallique gra- 

 nulaire pour le chauffage électrique. Note de M. O. Dony-Henaui.t, 

 présentée par M. Henry Le Chatelier. 



La présente Note a pour but de faire connaître une méthode nouvelle de 

 chauffage électrique permettant d'éviter l'usage dispendieux du platine 

 dans les fours à résistance métallique et d'atteindre des températures plus 

 élevées qu'à l'aide de ce métal précieux. 



Le chrome est, en effet, moins fusible que le platine et très peu altérable; 

 tandis que ce dernier ne peut être échauffé sans danger au delà de 1600°, le 

 chrome paraît pouvoir fournir des températures voisines de 2000 , mais 

 l'absence de malléabilité et de ductilité de ce métal, qui rend impossible 

 l'emploi de lames ou de fils, en a fait rejeter l'emploi. 



Il parait cependant souhaitable qu'à côté des fours à arc engendrant plus 

 de 3ooo°, les laboratoires possèdent des fourneaux à résistance métallique, 

 peu coûteux, fonctionnant avec un empérage modéré et pouvant être 

 chauffés directement à des températures inférieures ou supérieures à 2000 ; 

 l'étude approfondie des réactions endolhermiques des fours électriques 

 serait facilitée par ce fait. 



Dans ce but, nous nous sommes proposé d'utiliser, comme substances 

 chauffantes des fours à résistance métallique, les poudres granuleuses des 

 métaux réfrac/aires : chrome, molybdène, tungstène; les essais préliminaires 

 que nous résumons ici ont porté sur l'emploi du chrome, aluminiothermique, 

 concassé, pulvérisé au broyeur à boulets, débarrassé de fer par l'aimant, 

 puis trié au tamis; nous espérons revenir bientôt sur l'emploi des autres 

 métaux réfractaires. 



On sait que si l'on veut faire passer un courant appréciable à l'aide d'une 

 force électromolrice modérée à travers une masse de grains métalliques, il 

 faut comprimer la poudre ; celle-ci obéit à la loi d'Ohm à partir d'une pres- 

 sion minimum dépendant de la nature et de la grosseur des grains. Mais 

 l'emploi de la pression pour frayer au courant son chemin à travers le métal 



